SÉANCE DU 29 MAI igoS. l445 



On peut employer, comme bain, de l'eau distillée contenant quelques 

 millièmes de son poids de sulfate de cuivre, pour le traitement des fds de 

 cuivre, ou bien une quantité analogue de nitrate d'argent pour le traite- 

 ment des fils d'argent. 



V opération doit être conduite très lentement, afin que le sel métallique qui 

 se forme autour du fil ait le temps de se diffuser dans le bain. Faute de cette 

 précaution, le régime de l'électrolyse devient instable. Là où, par hasard, 

 le courant aura été trop fort, il se sera formé un excès de sel; le bain y est 

 donc devenu trop conducteur, le courant y augmente, et le fil est bientôt 

 coupé. Si on laisse, au contraire, assez de temps au sel formé pour qu'il 

 puisse se diffuser dans le bain, le régime de l'électrolyse est stable. Ce 

 sont, en effet, les parties les plus épaisses du fil qui sont rongées de préfé- 

 rence, puisque c'est au voisinage de ces points que la résistance de la 

 couche liquide voisine est la plus faible. 



Les intensités de courant qui conviennent sont de l'ordre du centième 

 d'am|)ère par centimètre carré de surface de fil. On diminue l'intensité à 

 mesure que le fil devient i)lus fin : la fabrication d'un bon fil peut durer 

 une demi-heure. 



Voici deux exeni[)les de résultats très faciles à obtenir et qui sont loin 

 d'être à la hmite de ce que l'on peut faire : 



Nous caractériserons chaque fil par le couple nécessaire pour en tordre une longueur 

 de I"" d'un angle de ^-^'^j^- de radian, qui correspondrait à une déviation de i'"'" à i™. 



1° Fil de cuivre rond, diamètre initial 21!^. Le traitement électrolytique a été continué 

 jusqu'à ce que sa résistance fût devenue /;,■'' f"i' plus grande : 



Valeur du couple avant traitement 0,00060 dyne-centimètre 



Valeur du couple après traitement o,oooo3 dyne-centimètre 



2° l"il plat en bronze phosphoreux ayant près de -^ de millimètre de large sur un 

 peu plus de -^^ de millimètre d'épaisseur. Le traitement électrolytique a été continué 

 jusqu'à ce (|ue sa résistance fût devenue 12 fois plus forte : 



Valeur du couple avant traitement 0,008 dyne-centimètre 



Valeur du couple après traitement 0,00006 dyne-centimètre 



J'ajouterai encore que les fils traités avec les précautions indiquées con- 

 servent une homogénéité suffisante pour qu'on puisse calculer approxima- 

 tivement leur nouvelle charge de ru])tnre tout simplement en divisant leur 

 charge de rupture ancienne par le rapport de leur résistance électrique 

 acluelle et de leur résistance électrique initiale. 



G. t;., igoD, I" Semestre. (T. CXL, N° 22.) lf^5 



